Mineralogische Mittheilungen. V. ^ir 



Von Salzsäure wird das Mineral unter Abscheidung von 

 Kieselgallerte zerlegt; ähnlich verLält es sich gegen Schwefel- 

 säure. Dünne Splitter sind an den Kanten zu einem gleichfarbigen 

 blasenfreien Glase schmelzbar und wird die Flamme stark 

 röthlichgelb gefärbt; durch die beiden letzteren Eigenschaften 

 lässt sich die manchem Olivin ähnliche Varietät B von diesem 

 leicht unterscheiden. 



Der höhere Kieselsäure-Gehalt in B stammt waiirscheinlich 

 von beigemengtem Vesuvian, der sich ungeachtet aller Vorsicht 

 nicht völlig separiren Hess. Im Vergleiche mit dem Geidenit vom 

 Monzoni nach Kamnielsberg' ist die grössere Menge von 

 Magnesia im Gehlenit von Oravicza bemerkenswerth. Das Ver- 

 hältniss der Aequivalente von Ca und (Mg, Fe) ist im 

 ersteren 5-5:1, im letzteren .'5: 1. Der Gehlenit von Monzoni 

 enthält mehr Eisenoxyd als Oxydul, bei unserem findet das 

 umgekehrte Verhältniss statt, woraus man für denselben einen 

 frischeren Zustand folgern würde. Eine Berechnung der Analyse J 

 gibt die Formel B^Jl^ Si^ O^n^, welche von jener, die Kammels- 

 berg für den Gehlenit von Monzoni aufgestellt (R^RSi^ 0^^) 

 abweicht; es fragt sich aber, ob die erstere den Vorzug verdiene, 

 da das derbe analysirteMateriale doch nicht genügende Garantien 

 für die Reinheit der Substanz bietet. 



Im Gehlenit B sind gleichfalls Körner cingewachstMi, welche 

 sich von jenen im Gehlenit A durch ihre röthlichgelbe Farbe und 

 geringere Härte unterscheiden, bezüglich ihrer zum Theil regel- 

 mässigen Umrisse aber ganz mit ihnen übereinstimmen. Wir be- 

 zeichneten diese Einschlüsse als Vesuvian, weil esgelang, einen 

 derselben in ringsum entwickelter Krystallform zu finden und 

 die Kantenwinkel des Vesuvian mit dem Reflexions-Goniometer 

 nachzuweisen. Die Combination, 2 Mm. hoch und breit, zeigte 

 sich vorwaltend von (111) und (HO), untergeordnet von (101) 

 und (100) begrenzt. Auf einer (111) Fläche spiegelten sehr 

 schmale Stufen von (331) und (lü-lO-l), welch' letztere Form 



1 Min. f'hcm. 8. 732. 



2 Janovsky berechnete (a. a. 0.) aus der Analyse B — für welche 

 aber jedenfalls minder reines Materiale vorlag — die Formel R^ -RSis Ö,^. 



